( io45 ) 

 des ciments de se moiivoir et de s^agencer a leur aise dans une quautite 

 d'eaii en exces, qui est rejetee ensuite, la texture plus compacte que dans 

 cette hypothese ils pretent aux ciments purs ainsi traites, nous avons dii 

 les suivre sur ce terrain et diriger nos experiences dans ce sens, en laissant 

 les coulis fluides se precipiter au fond des tubes, au lieu de les agir<'r jus- 

 qu'a epaississement. Il en est, en effet, resulte quune quantite d'eau notal>l. 

 a surnage, et que les volumes des coulis precipites n'ont pas atteint, coinme 

 precedemment, le double de celui des ciments gaches ferme. Mais ces vo> 

 lumes ne sont pas descendus non plus jusqu a I'egalite; les rapports rron- 

 ves out varie de i a i,36 et 1,46, et toute I'liomogeneite en fait de durett 

 et de densite a disparu du sein de leur masse. Les resultats, dans les t ircon- 

 stances specifiees ci-dessus, ont ete trouves comme il suit : 



I dessus du oyllndrc. ->. 1 



I" cas de ciment de la Valentine gache a bonne consistance. . ^ ^^^^^^^^ ,, ,, 



I dessus » ^f* 



1^ cas, le meme pvecipite spontaneraent d'un coulis fluide j ^^^^^^^^ „ 5 



( dessus » 33 



3^ cas, ciment de Grenoble gache a bonne consistance j dessous « 33 



4«= cas, le meroe precipite spontanement d'un coulis fluide.. . j ^^^^^^^^ „ p 



» L'affirmation de MM. Rivot et Chatoney sur I'effet utUe dim grand 

 exces d'eau dans le gachage des ciments est done, pour ceux dont la pnse 

 est dite rapide, directement contraire k ce qui a lieu, de quelque maniere 

 que I'on s'y prenne, et cela a.ec des hearts en durete tellement prononces, 

 qu'd ne peut rester la moindre incertitude. 



« Deja M. I'inspecteur general Reibell avait fait cette remarque a Cher- 

 bourgen i85^, surl'ancien ciment de Boulogne ; d s'en plaignaitvivement, 

 et nous ecrivait, le a8 mars et le i4 avril de la meme annee que ce cnnent 

 employe pur en coulis entre les pierres de ses blocs, n'y durc.ssa.t pas ; d 

 nous en adressait en meme temps une caisse pour I'essayer contradictonv- 

 rnent, et voici les resultats que nous obtinmes apres quatre-vingt-dix 101ns 

 d'immersion, savoir : 



Pour .00 parties de ciment gdche i forte consistance avec 5o parties d 



Pour la meme quantite gachee avec 67 parties d'eau 



Pour la meme quantite gachee avec 80 parties d'eau • • • ■ 



6,45 



3,75 



